SOPRA ALCUNI MINERALI DELLA TOSCANA 9l 



L'ammettere per la fibroferrite che tutte le 10 molecole di acqua 

 che essa possiede siano di cristallizzazione viene in conferma di quanto 

 già supposi trattando dello stesso minerale delle Cetine, per il quale 

 adottai la formula 



anziché l'altra proposta dal Linck 



HO— Fe = [SO*].4V2H»0 



nonostante che in favore di quest'ultima formula vi sia la facile tendenza 

 dei solfati ferrici a formare sali basici con formule di costituzione, nelle 

 quali il ferro trivalente è unito insieme a gruppi [SO*] e a gruppi [OH]. 

 Per tal modo il solfato basico ferrico Fe^O[SO^]^ ci rappresenterebbe 

 il primo stadio di ossidazione del solfato ferroso, Fé SO*, perchè: 



2FeSO*+0 = Fe20[SO*]^ 



Sottoponendo la fibroferrite a riscaldamenti diversi le sue proprietà 

 ottiche cambiano gradualmente, ed in modo sensibile, con l'aumentare 

 della temperatura, e, di conseguenza, mano a mano che il sale si disi- 

 drata maggiormente, dimostrando così che nella variabilità loro l'acqua 

 compie un ufficio essenziale. A 95°-100<* gii aciculi hanno perduto il 

 loro vivissimo splendore sericeo, sono diventati di colore giallo-rossastro 

 pallido, meno trasparenti e meno birifran genti. Dopo riscaldamento a 

 150*^ la polvere del minerale assume una colorazione giallo-rossastra e 

 le fibre, osservate al microscopio, hanno diminuito la loro trasparenza 

 e la loro birifrazione, pur conservando sempre estinzione retta e carat- 

 tere positivo del loro allungamento. Queste proprietà si mantengono 

 quasi immutate dopo riscaìdamento a 200° circa. Un cambiamento note- 

 volissimo si verifica invece se il minerale è stato sottoposto per due 

 sole ore alla temperatura di 225°-235''; in tal caso le fibre sono diven- 

 tate di colore rosso-brunastro e quasi completameute opache; in alcune 

 poche, tra le più sottili, che si mantenevano ancora trasparenti, fu no- 

 tato che esse, pur conservando estinzione retta, avevano subito, per così 

 dire, una rotazione degli assi di elasticità ottica, poiché l'allungamento 

 loro non aveva più carattere positivo, ma negativo. Queste stesse modi- 

 ficazioni nelle proprietà ottiche si intensificano se si riscalda il mine- 

 rale, anche per breve tempo, a 285^-300°. Dopo l'azione di una tale 



Se. Nat., VoL XXVil [ 



